( 468 ) 



chlorure , nanmoins il n'est pas possible d'en recouvrir les mtaux lectro- 

 ngatifs l'aide du contact du zinc. Cette particularit assez remarquable 

 sera le sujet d'une discussion la fin de ce Mmoire. Le plomb dpos n'a 

 pas la couleur gristre que nous lui connaissons; quand il est en masse et 

 que sa surface est avive, il est blanchtre. 



Dpts de nickel et de cobalt , ou nichelisage et cobaltisage. 



Les expriences rapportes au commencement de ce Mmoire montrent 

 que ces deux mtaux doivent se dposer avec facilit sur le cuivre et mme 

 sur le fer, en raison de leur tendance adhrer au zinc dans la dcomposi- 

 tion de leurs sels l'aide de la chaleur. La simple immersion du cuivre dans 

 le double chlorure soit de colbalt, soit de nickel, suffit bien pour ramener 

 ces deux mtaux l'tat mtallique; mais la couche de mtal dpos a peu 

 d'adhrence. En touchant avec un morceau de zinc effil, le mtal dpos 

 devient brillant et trs-adhrent ; la couche y adhre assez fortement pour 

 supporter le bruni, soit au rouge d'Angleterre et la peau, soit au bru- 

 nissoir. 



L'clat est peu prs celui de l'argent. Il est difficile de distinguer la 

 couleur le nickel du cobalt. Les pices recouvertes ne ragissent pas sur l'ai- 

 guille aimante, mme sur celle soustraite l'action du magntisme ter- 

 restre. Cet effet ngatif ne peut prvenir que de deux causes: ou le mtal d- 

 pos est rparti en couche trop mince pour ragir sur l'aiguille aimante, 

 ou bien l'adhrence sur le cuivre constitue un alliage dans lequel les proprits 

 physiques du mtal dpos sont modifies. Une preuve que la couche est 

 dans un tat particulier, c'est que, bien que ses parties aient adhr les unes 

 aux autres par suite de leur action sur le cuivre, nanmoins les molcules qui 

 arrivent, en employant le simple contact du zinc, ne peuvent plus s'agrger. 

 L'action exerce par le cuivre modifierait donc les proprits physiques du 

 mtal dpos. Le zinc ne doit toucher qu'en quelques points , car si la sur- 

 face de contact a une certaine tendue, la pice devient noire, surtout dans 

 les environs du point de contact. C'est un motif pour viter le contact im- 

 mdiat du zinc; on y parvient en faisant communiquer celui-ci avec le cuivre 

 par l'intermdiaire d'un fil de cuivre. 



Si l'on veut employer directement le contact, il faut toucher le revers 

 de la surface que l'on veut recouvrir. J'ai dit que la couche mtallique ne 

 ragissait pas sur l'aiguille aimante; mais on peut donner la couche de 

 mtal dpos une paisseur suffisante pour que la raction soit bien mani- 

 feste. J'en parlerai quand je montrerai jusqu' quel point il est possible de se 



